W.4 MIN 



df charbon, afin de faire encore dégager du soufre; mais il 

 faut avoir soin de brûler soigneusement ensuite les dernières 

 parties de ce charbon. 



Les minerais d'oxides de cuivre, et même de cuivre car- 

 bonate , ne sont pas souvent soumis à cette préparation. 



Le minerai grillé est ensuite fondu dans un creuset d'essai 

 ordinaire, avec un/iu-r capable de réduire l'oxide métallique, 

 et de déterminer la vitrification des substances étrangères. On 

 s'est servi pendant long-temps du Jlux noir, qui est formé , 

 comme on sait , d'un mélange d'une partie de tartre et de 

 deux de nitre auquel on met le feu pour brûler une portion 

 du charbon; mais ce flux présente l'inconvénient de dis- 

 soudre une grande quantité d'oxide de cuivre, d'où il ré- 

 sulte que l'on obtient à l'essai, une quantité de cuivre 

 réellement bien moindre que celle contenue. Il vaut mieux 

 employer le verre de borax, ou le borax calciné, ou bien 

 même le verre ordinaire pur. On mêle avec le minerai grillé 

 et bien pulvérisé , une de ces substances vitreuses , de la co- 

 lophane et de la poussière de charbon. Pour les minerais très- 

 pauvres, il convient d'ajouter encore de vingt à vingt-cinq 

 pour cent de spath fluor. Au reste, les proportions de fondans 

 doivent varier avec la quantité de gangue que l'on estime 

 être contenue dans le minerai, et il faut chercher, par quel- 

 ques tentatives préliminaires , à reconnoître le minimum de 

 ce qu'on en peut mettre, car on perd d'autant plus de cuivre 

 que l'on emploie plus de fondant. Quelquefois on le met a 

 partie égale avec le minerai grillé; d'autres fois seulement 

 à moitié, et souvent au double. 



Le mélange, dont quelques personnes forment une pâte 

 avec de l'huile d'olive , est ensuite mis dans un creuset 

 brusqué, et quelquefois à nu ; on chauffe celui-ci dans un 

 fourneau à vent. Le culot de cuivre , qui est formé après 

 une demi-heure ou une heure de feu , et que l'on retire en 

 cassant le creuset après refroidissement, doit être bien pur et 

 dégagé de toute scorie ; car s'il se trouvoit entouré de mattes, 

 c'est-à-dire d'un anneau de matière métallique cassante, c'est 

 une preuve que le grillage du minerai a été incomplet, et 

 l'essai doit être recommencé. 



Le culot de cuivre que Ton obtient d'un essai, ne présente 



